908 C. Doelter und E. Dittler, 



Künstliches Enstatitsilikat MgSiOg wird demnach bei zwei- 

 stündiger Einwirkungsdauer, wenn der Körnchendurchmesser 

 im Durchschnitt nicht unter 0* 1 7;/;/? herabgeht, von Normal- 

 natronlauge nicht wesentlich angegriffen, so daß unter den 

 gegebenen Bedingungen eine Isolierung erfolgreich erscheint. 



2. MgSiOg + SiOg, 



im Kohleofen von 1800° rasch abgekühlt, liefert homogene 

 Sphärolithe, bestehend aus parallel angeordneten, feinsten 

 Nadeln von gerader Auslöschung mit ■[' in der Längsrichtung. 

 Es hatte sich kein Glas gebildet, obwohl die Abkühlung nur 

 wenige Minuten dauerte. 



Das Schmelzprodukt wurde wie bei dem vorangehenden 

 Versuch mit normal Natronlauge behandelt; bei zweistündiger 

 Einwirkungsdauer lösten sich 22 •57%- Der Rückstand bestand 

 aus Enstatit, wie unter dem Mikroskop leicht festgestellt 

 werden konnte. Da das eine Molekül SiOo 30 •74% des 

 Gesamtmoleküles ausmacht und im> Filtrat von der SiOg nur 

 Spuren von Magnesia nachzuweisen waren, so mußte der 

 Enstatit zirKa 8% SiO., fester gebunden halten als die restliche 

 Menge, denn auch bei längerer (vierstündiger) Einwirkungs- 

 dauer gingen nur mehr Spuren SiOg in Lösung. 



Die Versuche hierüber müssen fortgesetzt werden, um zu 

 Gesetzmäßigkeiten zu gelangen. Vorläufig steht nur fest, daß 

 feste Lösungen aus dem Schmelzfluß gebildet werden können. 



VI. Untersuchungen an Chlorit. 

 Umschmelzung von Chloriten. 



Es sollen hier nur einige Versuche mitgeteilt werden, 

 welche jedoch nicht abgeschlossen sind und daher mehr als 

 Vorversuche gelten. 



Die wichtige Frage, welche namentlich für die Entstehung 

 der krystallinen Schiefer von Belang ist, ist jene nach der 

 oberen Temperaturgrenze, bei welcher Chlorite noch existenz- 

 fähig sind. 



